CONCEITO DE EMULSÃO:
Sob o ponto de vista físico- químico, podemos definir emulsão, como sendo uma dispersão mais ou menos estável de um líquido num outro, constando de duas fases não miscíveis:
uma fase hidrocarbonada e uma fase aquosa
No caso particular das emulsões asfálticas, o cimento asfáltico em estado líquido (aquecido) é pulverizado em moinho coloidal, juntamente com uma solução de água e tensoativo (emulsificante), formando uma emulsão direta (coloidal).
A quantidade de emulsificante é da ordem de 0,2% a 2,0%, na fase aquosa e a quantidade de asfalto é da ordem de 58% a 70%.
A cor das emulsões asfálticas (antes da ruptura/ união dos glóbulos de asfalto) é marrom(escura ou castanho), constituindo esta característica em elemento auxiliar para inspeção visual e constatação rápida das boas condições do produto.
Da qualidade e quantidade do agente emulsificante dependem entre outros fatores, a viscosidade do produto, a classificação quanto ao tipo de carga elétrica das partículas e quanto ao tempo de ruptura.
Quanto a carga elétrica das partículas as emulsões se classificam em:
catiônicas ·aniônicas ·bi-iônicas ·não-iônicas
Quanto ao tempo de ruptura, as emulsões se classificam em:
ruptura rápida ·ruptura média ·ruptura lenta ·Controlada.
CLASSIFICAÇÃO DAS EMULSÕES ASFÁLTICAS CATIÔNICAS (CONVENCIONAIS):
Por apresentarem excelente adesividade para qualquer tipo de agregado, alcalino, ácido, seco ou úmido, possibilitando a utilização de certos agregados que anteriormente, eram rejeitados pela sua má adesividade, pois as emulsões asfálticas cationicas deixam, após sua ruptura, um depósito de asfalto homogeneamente dopado sobre a superfície dos mesmos, sendo portanto utilizadas na totalidade das obras no Brasil em que se empregam as emulsões asfálticas.
São classificadas de acordo com a sua velocidade de ruptura e pela carga das partículas eletrizadas positivamente, constituindo tipos, atendendo outros requisitos como viscosidade Saybolt Furol, teor de solvente, residual asfáltico, demulsibilidade, cujas nomenclaturas, são as seguintes:
RR-1C e RR-2C, RM-1C e RM-2C, RL-1C, LA-1C, LA-2C.
CLASSIFICAÇÃO DAS EMULSÕES ASFÁLTICAS CATIÔNICAS (MODIFICADAS POLÍMEROS):
A moderna tecnologia de pavimentação asfáltica, desenvolvida e consagradas em paísis da Europa e Estados Unidos, a partir dos anos 90, e no Brasil com o advento das concessões de rodovias, inicialmente no sul e sudeste do país, a partir dos meados de 1995. Estas tecnologias tem sido adotadas com o emprego dos asfaltos e das emulsões modificadas por polímeros sintéticos.
(elastomeros do tipo SBS (estireno-butadieno-estireno), tipo SBR (estireno-butadieno-rubber) e as borrachas naturais (látex). São classificadas de acordo com o tipo de polímero modificador e as demais características e de ruptura das emulsões convencionais, cujas nomenclaturas especificadas pelo IBP/ABNT/ANP são as seguintes:
RR1C-E, RR2C-E, RL1C-E e RC1C-E
MECANISMO DE RUPTURA DA EMULSÃO ASFÁLTICA:
As emulsões asfálticas catiônicas rompem pela adsorção da parte polar da molécula pelo agregado mineral com o qual entram em contato (fenômeno preponderante químico) ou nas emulsões de ruptura lenta, a ocorrência de fenômeno físico , para a evaporação da fase aquosa, onde agregado se recobrirá de um filme graxo hidrófobo, que repelirá a água e fixará o ligante. Esta reação se processa independentemente das condições de umidade do agregado.
A ruptura é menos sensível à condições climáticas e esta propriedade é importante por permitir o trabalho em tempo úmido.
Por velocidade de ruptura, entende-se a velocidade em que se efetua a separação das fases de uma emulsão em presença de um agregado.
A velocidade de ruptura depende da:
composição do emulsificante e teor de emulsificante na emulsão;
natureza mineralógica do agregado (mais ou menos reativo);
superfície específica do agregado (área para recobrimento).
MACANISMO DE CURA DO LIGANTE ASFÁLTICO RESIDUAL:
Após fase de ruptura das emulsões através de fenômeno químico, que é absorvida pela modificação da coloração marrom (castanho) para a cor preta, se faz necessário a atuação do fenômeno físico, para e evaporação da água componente da emulsão e a água de umidade dos agregados, de forma mais /menos rápida, à depender da condição climática e período do dia , em que é executado o serviço(frio,calor,sol,nublado,dia, noite, umidade relativa do ar, etc...)
No caso da emulsão asfáltica, conter solvente, o processo de cura se fará em duas etapas: Cura de água/ umidade e cura / evaporação do solvente presa n ligante asfáltico , para que o asflato residual adquira suas características plenas de coesão e resistência.
APLICAÇÕES RODOVIÁRIAS DAS EMULSÕES ASFÁLTICAS:
As emulsões asfálticas normalmente utilizadas em pavimentação são as coloidais diretas e contíônicas e prestam-se à execução de diversos tipos de serviços asfálticos, de forma adequada tanto técnica como economicamente, sendo denominados de emulsões convencionais com polímeros.
AS TECNOLOGIAS DE PAVIMENTOS Á FRIO:
Duas técnicas são adotadas em serviços de pavimentação:
Por espargimento do ligante ou por penetração;
Por pré-misturas em usinas fixa ou móvel.
OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E AS EMULSÕES ASFÁLTICAS:
·PINTURA DE LIGAÇÃO:
Todas as emulsões asfálticas podem ser empregadas neste serviço, normalmente diluídas com água (verificação prévia de compatibilidade) na proporção 50% emulsão / 50% água, e taxas de aplicação /m2 da ordem de 1,0 K / 1,2 K para resultar uma película asfáltica adesiva sobre a superfície banhada de ordem de 0,300gr a 400gr/ m2 .
O fenômeno da ruptura da emulsão diluída, dependerá (mais/menos rápido) do tipo da mesma, e das condições climáticas em que é aplicado, conforme descrito anteriormente( mecanismo de ruptura). Não deixar correr "empoçamentos" do banho diluído. Varrer as áreas "empoçadas".
·BANHO DILUÍDO:
No serviço de "banho diluído", as emulsões asfálticas indicadas são de ruptura rápida (RR) e as rupturas médias (RM). As emulsões asfálticas de ruptura lenta (RL) ou controlada (RC) poderão ser empregadas à depender da avaliação do tipo de superfície à banhar (características de obra).
Recomenda-se a diluição com água ( compatível) na proporção 80% emulsão / 20% água , para resultar uma
película coesiva, à taxa de banho de 1,0 a 1,2 Kg/ m2, sobre a superfície à tratar.
·SERVIÇOS DE PENETRAÇÃO DO LIGANTE / AS EMULSÕES ASFÁLTICAS:
·Tratamentos Anti-pó ou TCP (TAP/TCP):
RM-1C(TAP), RR-2C, RM1C-E, RR2C-E
·Tratamento Superficiais (T.S.):
RR2C, RR2C-E
·Macadame Betuminoso ( MB):
RR2C. RR2C-E
·SERVIÇOS POR PRÉ-MISTURADOS EM USINAS:
·Pré-misturado a frio (PMF):
RM1C, RM2C, RL1C, LARC, RC1C-E, RM1C-E, RL1C-E.
·Areia- Asfalto a frio ( AAF):
RM1C, RM2C, RL1C, LARC, RC1C-E, RM1C-E, RL1C, RL1C-E
·Lama asfaltica (AL):
RL1C, LARC, LA1C.
·Microrrevestimento Asfáltico a frio( MRF):.
(Emulsão de micro: RC1C-E)
·SERVIÇOS DE ESTABILIDADE DE SOLOS
·Solo – Emulsão (ou solo – betume):
RL1C, LARC,RM1C(SB)
O EMPREGO DAS EMULSÕES ASFÁLTICAS(VANTAGENS):
Permitem a utilização de equipamentos de estocagem e de produção de menor custo; pois dispensam o aquecimento do ligante asfáltico e secagem dos agregados:
evitam gastos de combustível para aquecimento;
eliminam os riscos de incêndios e explosões;
tornam mais fáceis o manuseio e a distribuição de ligante;
evitam o superaquecimento do ligante;
não poluem o meio ambiente;
reduzem o tempo de construção das obras rodoviárias(em condições climáticas adversas);
permitem o emprego de equipamentos para estocagem e de produção de menor custo;
permitem o uso de agregados lavados e em estado de umidade.
Deverá ser sempre observada a temperatura ideal fornecida pela relação viscosidade/ temperatura para o tipo de serviço a executar, sendo que a maioria dos serviços compreendem a faixa de temperatura ambiente (20/50ºC) e no caso do emprego de emulsões de alta viscosidade, aquecimento do produto à temperatura de no máximo 70ºC(RR2C / Tratamentos superficiais e macadame betuminoso).
Tomar-se-á o cuidado de não misturar emulsões de tipo e/ou fabricantes diferentes, ou descarregar o produto em tanques com "lastro" de outro produto, principalmente de asfalto diluído.
Recomenda-se que se faça uma recirculação do produto sempre que este ficar estocado por período superior a 15 dias, antes de ser empregado.
Não aquecer emulsão asfalticas nas carretas transportadora de grande volume, podendo ocorrer modificações das características das mesmas ( ruptura parcial ou total, viscosidade modificada)
O emprego das emulsões asfálticas em serviços de banho-diluído, pintura de ligação, deverá ser avaliada previamente a compatibilidade da água, não contaminação com agentes reativos(sais, sólidos m suspensão)
Não estocar emulsão asfáltica após diluição com água , possibilidade de rupturas parcial ou total.
CARACTERÍSTICAS GERAIS/MÉTODOS DE ENSAIOS:
ENSAIOS SOBRE A EMULSÃO
VALORES (GERAL)
VISCOSIDADE SSF À 25°C(RL/LA/MICRO)
P-MB-581
VISCOSIDADE SSF À 50°C(DEMAIS)
PENEIRAÇÃO Nº20 (0,80mm), %PESO,MÁX.
P-MB-609
SEDIMENTAÇÃO, %PESO,MÁX.(5 DIAS)
NBR-6570
CARGA DAS PARTÍCULAS
PH,MÁX.
RESISTÊNCIA À ÁGUA, %MÍN. COBERTURA
DESTILAÇÃO:SOLVENTE,%VOL.(RM 1C)
DESTILAÇÃO:RESÍDUO,MIN.,%PESO
DESEMULSIBILIDADE;%PESO,MIN.(RR/RM)
CIMENTO TESTE,% RETIDA#14,(RL/LA)
MÁX.2,0
DENSIDADES À 25°C
COLORAÇÃO DA EMULSÃO
ASFALTO RESIDUAL, TIPO
50/70-85/100
PENETRAÇÃO ASFALTO RESIDUAL
As Emulsões Asfálticas são fornecidas à granel líquida e comercializadas pela unidade de tonelada, ou entamborada com 200 litros e comercializadas pela unidade: tambor.
O produto poderá ser mantido ao ar livre (entamborado) ou depósitos (granel), devidamente vedados.
Não se recomenda a estocagem do produto em prazo superior a 30dias.
Poderá ocorrer sedimentação de glóbulos de asfalto em período de estocagem, sendo necessária a circulação para a homogeneização do produto para a sua aplicação.
As emulsões asfálticas são enquadradas pela ONU (3082), como substância de risco (9), e subclasse N.E. (substâncias líquidas que apresentam risco ao meio ambiente).
O produto não deverá sofrer aquecimento para o seu emprego. Eventualmente (problema de bomba/usina) poderá ser aquecido até no máximo 55°C, para a sua aplicação.
Emulsão viscosa (RR2C), poderá ser aquecida para aplicação em T.S.(até max.70º°C)
O contato com o produto à frio, não causa irritação à pele provocando ardência nos olhos quando atingidos.
O produto frio em contato com a pele, será removido com água e sabão. O resíduo asfáltico aderido, poderá ser removido com óleo mineral ou vegetal.
FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos: nº (solicitar ao fabricante)
Não se recomenda a execução de serviços de pavimentação com o emprego de emulsão asfáltica, em condições ambientais com temperatura inferior à 10°C.
Não estocar a emulsão diluída com água (pinturas diluídas) por período prolongado, podendo ocorrer ruptura prematura, dentro do tanque de estocagem.
Emulsões asfálticas estocadas, em depósito em período superior a 5 dias, deverão ser recirculadas para homogeneização, antes de serem utilizadas.
Emulsão asfáltica aquecida não deverá ser diluída com água (choque térmico), podendo ocorrer ruptura da mesma, no ato da diluição ou durante o emprego.